( io86 ) 



MÉTALLURGIE. — Sur les conditions de fabrication des fontes extra- 

 silicées dans le haut-foumeau. Note de M. Samson Jorda\, présentée 

 par M. Peligot. 



<( Les ingénieurs, habitués à la direction des hauts-fourneaux et à la fa- 

 brication des fontes spéciales, et surtout ceux qui ont à fournir des fontes 

 destinées au procédé Bessemer, ont eu à étudier les conditions dans les- 

 quelles se produisent les fontes dites chaudes, c'est-à-dire contenant de i \ 

 à 2 I pour loo de silicium; quelques-uns ont fabriqué des fontes extra-si- 

 licées contenant, par exemple, 7 à 8 pour 100 de métalloïde. Ces dernières 

 fontes ont un aspect tout particulier : la couleur de leur cassure fraîche 

 s'cclaircit à mesure que la teneur en silicium augmente; le grain s'agrandit, 

 mais il devient plat, un peu bombé,' sans aucune pointe ou arête saillante; 

 son éclat rappelle beaucoup celui du silicium pur; le doigt glisse sur la 

 cassure en éprouvant une sensation toute différente du toucher rugtieux 

 propi'e aux fontes grises riches en graphite. Aussi, dans les usines qui les 

 produisent, on donne à ces fontes extra-silicées le nom Ae fontes glacées (en 

 Angleterre glazed pig) (i). Voici l'analyse d'une fonte de cette nature fabri- 

 quée aux hauts-fourneaux de Towlaw, près Newcaslle, en Angleterre : 



Carbone 2,89 



Silicium 5,']3 



Soufre 0,12 



Phosphore o , 1 3 



Titane 0,02 



Nickel et cobalt o,o4 



Manganèse i ,33 



Fer 90 , 2 1 



99.97 



» J'ai eu l'occasion d'étudier la production des fontes extra-silicées dans 

 plusieurs usines, entre antres dans celle de Heerdt, près Dusseldorf, et il 

 peut être utile de publier les détails qui suivent : 



B A la suite d'un accident qui exigeait une réparation importante aux 

 conduites qui amènent le vent aux six tuyères de son haut-fourneau, 

 M. Butfgenbach, directeur de l'usine de Heerdt, se trouva obligé, pour 

 maintenir en feu son appareil, de marcher pendant huit jours en soufflant 



(i) Cette fonte n'a rien de commun avec une fonte miroitante, et c'est par erreur que 

 certains ouvrages français de métalhirgie ont traduit glazed pig |)ar fonte miroitante. 



